## STUDY EKSPERIMEN PENGARUH CAMPURAN SIKA LN DALAM MENINGKATKAN KUAT TEKAN BATA BETON RINGAN
ARMAN. A. SST., MT 1 dan ANDI SETIAWAN 2
Dosen Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan 1
Mahasiswa Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan 2 * Institut Teknologi Padang Arman.agus@yahoo.com 1
Abstrak: Pembangunan  dalam  bidang  konstruksi  di  era  modern  menunjukkan  perkembangan  yang sangat pesat, sehingga menuntut teknologi yang semakin inovatif. Pada dasarnya dalam membangun suatu  bangunan  pada  saat  ini  harus  menggunakan  material  dan  bahan-bahan  yang  sesuai  dengan spesifikasi  yang  ada. Sebagai salah satu  elemen  struktur  yang  memiliki  peranan penting dalam  suatu bangunan, dinding  merupakan salah  satu bagian  yang  berfungsi  sebagai lapisan penutup dalam suatu bangunan. Pada saat ini masyarakat banyak menggunakan bata merah untuk pasangan dinding, namun kelemahan dari bata merah tersebut belum memiliki kuat tekan yang sesuai dengan standar yang ada. Oleh sebab itu dibutuhkan teknologi baru yang bisa menggantikan bata merah serta dapat memenuhi spesifikasi yang ada, diantaranya material yang ringan dan bisa menghasilkan kuat tekan yang lebih tinggi tanpa mengurangi hasil kuat tekannya (bata beton ringan). Dalam proses pembuatan bata beton ringan dibutuhkan material campuran guna meningkatkan hasil kuat tekannya. Material yang dipakai dalam  pembuatan  bata  beton  ringan  ini  adalah  semen,  pasir  gunung,  dan  zat additif ( Sika  LN ). Pengujian  bata  beton  ringan  berdasarkan SNI  15-2094-2000 cara  pengujian  pada  bata  merah  untuk pasangan dinding dan standar kuat tekan yang digunakan untuk bata beton ringan mengacu pada SNI 15-2094-2000. Setelah melakukan pengujian tentang karakteristik pasir gunung, dari pengujian pasir gunung yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa ada beberapa hasil pengujian material yang belum memenuhi  standar  yang  ditentukan.  Dari  hasil  persentase  kadar  air  memiliki  bata  beton  10  % memiliki kadar air 2,65 %, bata beton 20 % memiliki kadar air 2,35 % dan bata beton 30 % memiliki kadar air 2,31 %. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa kadar air bata beton 10 % mengalami kenaikan  dari  bata  beton  20  %  dan  30  %.  Dari  pengujian  kuat  tekan  bata  beton  ringan  dengan penambahan  zat additif  Sika  LN dengan  komposisi  10  %,  20  %  dan  30  % Sika  LN. Dari  hasil pemeriksaan  kuat  tekan  bata  beton  ringan  kekuatan  bata  beton  dengan  campuran Sika  LN 30  % memiliki kuat tekan lebih tinggi dari bata beton ringan campuran Sika LN 10 % dan 20 %, kuat tekan yang dihasilkan nya yaitu 5,7 Mpa.
Kata Kunci : Bata Beton Ringan, Sika LN, Pasir Gunung dan Kuat Tekan.

## PENDAHULUAN
Seiring dengan semakin pesatnya pertumbuhan  pengetahuan  dan  teknologi  di bidang  konstruksi  yang  mendorong  kita  lebih memperhatikan standar mutu serta produktivitas  kerja  untuk  dapat  berperan  serta dalam  meningkatkan  sebuah  pembangunan konstruksi  yang  lebih  berkualitas.  Diperlukan suatu bahan bangunan yang memiliki keunggulan  yang  lebih  baik  dibandingkan dengan  bahan  bangunan  yang  sudah  ada selama  ini.  Selain  itu  bahan  tersebut  harus memiliki  beberapa  keuntungan  seperti  bentuk dan kualitas yang dapat menyesuaikan dengan kebutuhan,spesifikasi  teknis  dan  daya  tahan yang kuat serta ramah lingkungan.
Bangunan  gedung  struktur  rangka  beton bertulang  dengan  bataringan  banyak  diminati di  Indonesia  termasuk  di  daerah  yang  tingkat resiko  gempanya  sangat  tinggi.  Keberadaan bata  ringan  dalam  struktur  rangka  selalu diabaikan  dengan  menganggapnya  hanya sebagai komponen tanpa penahan beban ( non- structure ). Berdasarkan hasil pengujian sebelumnya  telah  membuktikan  bahwa  bata konvensional  dalam  struktur  rangka  beton bertulang  berpengaruh  terhadap  kekuatan, kekakuan  dan  daktilitas  struktur  secara keseluruhan.
Komponen  suatu  bangunan  terdiri  dari pondasi,  dinding,  lantai,  atap  dan  lain-lain. Selama  ini  komponen  dinding  biasanya menggunakan  bata  merah,  batako,  bata  beton
http://jurrnal.umsb.ac.id/index.php/RANGTEKNIKJOURNAL
berlubang.  Pada  dasarnya  komponen  tersebut mempunyai  berat  jenis  berkisar  1700  kg/m³  - 1900 kg/m³. Akhir-akhir ini telah berkembang suatu  produk  bata  ringan  yang  dimana mempunyai  kemudahan  dan  efisiensi  waktu dalam pemasangannya. Penggunaan bata beton ringan yang dinilai lebih praktis dan ekonomis saat ini sudah banyak diproduksi dengan harga yang  bervariasi.  Keunggulan  dari  bata  beton ringan  yang  telah  diproduksi  antara  lain mempunyai  kekedapan  suara  yang  baik,  kuat tekan yang tinggi, serta mempunyai berat jenis normal  sebesar  650  kg/m³,  hal  ini  membuat bata  beton  ringan  mempunyai  ketahanan  yang lebih baik terhadap gempa bumi.
Bata  ringan  merupakan  bata  yang memiliki  berat  volume  yang  lebih  ringan  dari pada  bata  normal  pada  umumnya.  Dalam pembuatan  nya,  bata  ringan  mempunyai campuran  agregat  khusus  dalam  pembuatan bata ringan. Agregat khusus bata ringan dapat diperoleh  dari  alam  baik  secara  langsung maupun dari
proses terlebih
dahulu.Penggunaan  bata  ringan  dalam  dunia konstruksi  sudah  mulai  banyak  dikenal  di dalam dunia konstruksi. Salah satu alasan bata ringan banyak digunakan adalah berat volumenya lebih ringan sehingga memperkecil kerusakan struktur apabila terjadi gempa bumi. Beton ringan ini juga sudah banyak digunakan sebagai pengganti batu bata pada umumya dan precast plat lantai dan dinding pada umumnya.
Bata  ringan  yang  biasanya  beredar dipasaran  banyak  yang  tidak  sesuai  dengan StandarNasionalIndonesia (SNI 15-2094- 2000 dan SNI  15-2094-1991) .  Jadi  bila  terjadi human eror atau kejadian lainnya seperti jatuh atau  tersenggol  bata  ringan  biasa  tersebut kebanyakan  akan  retak  atau  patah.  Menurut SNI  03-0349-1989 ,  bata  beton  adalah  suatu jenis  unsur  bangunan  berbentuk  bata  yang dibuat  dari  bahan  utama  semen  portland,  air dan  agregat,  dan  atau  tanpa  bahan  tambahan lainnya/additif,  yang  dipergunakan  untuk pasangan  dinding.Dalam  proses  pembuatan bata beton ringan dibutuhkan material campuran  yang  ringan  serta  memiliki  berat jenis yang rendah. Salah satu bahan yang dapat digunakan untuk pembuatan bata beton ringan adalah pasir gunung.
Untuk  mempercepat  proses  pengerasan dan  meningkatkan  hasil  kuat  tekan  nya  dapat digunakan  zat additive  Sika  LN . Sika  LN
merupakan  cairan  yang  berfungsi  sebagai  zat aditif untuk mengurangi kadar air jumlah besar dan superplastisitor untuk mempercepat pengerasan  beton  dan  kelecekannya  tinggi, sesuai  dengan A.S.T.M  C  494-92  F. Biasanya dibuat  khusus  untuk  industri  beton  pracetak yang  membutuhkan  kekuatan  awal  tinggi sehingga  pembukaan  bekisting  lebih  cepat, serta dapat memaksimalkan pemakaian perlatan pengecoran.
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas, penulis  tertarik  untuk  melakukan  penelitian kuat  tekan  bata  beton  ringan  dengan mengganti material agregat halus nya menjadi pasir  gunung  serta  menggunakan zat  aditive Sika  LN sebagai  zat  penambahnya.  Hasil penelitian  ini  diharapkan  dapat  memperoleh gambaran  umum  tentang  pengaruh  pergantian pasir  gunung  dan  penggunan zat  aditive  Sika LN terhadap  bata  beton  ringan  sehingga nantinya  dapat  di  manfaatkan  di  dunia konstruksi  serta  dapat  mengetahui  campuran ideal dalam membuat bata beton ringan.

## METODOLOGIPENELITIAN Proedur Penelitian
Gambar.1 Bagan Alir Pelaksanaan Penelitian

## Bahan Penelitian
Bahan  yang  akan  digunakan  dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Pasir  gunung  yang  berasal  dari  Lubuk Alung
2. Semen  Portland  (PCC)  produksi  PT. Semen Padang.
3. Sika LN.

## Alat Yang DigunakanUntukPenelitian
Alat  yang  digunakan  dalam  penelitian adalah sebagai berikut:
1. Timbangan dengan ketelitian 1 gr
2. Sendok semen
3. Gelas ukur
4. Piknometer 500 ml
5. Oven 6. Kerucut terpancung
7. Kain lap 8. Talam 9. Baskom 10. Saringan #4, #8, #16, #50, #100, #200 11. Corong
12. Kuas 13. Kompor listrik

## Benda Uji
Pembuatan  benda  uji  bata  beton  ringan digunakan cetakan kayu dengan ukuran 23 cm x 11 cm x 5 cm sebanyak 27 buah. Seperti di tabel berikut :
Tabel 1:Tabel Benda Uji
No

## VariasiBenda Uji
Sika LN Terhadap Semen Umur Pengujian (Hari) Jumlah 3 14 28 1 10 % 3 3 3 9 2 20 % 3 3 3 9 3 30 % 3 3 3 9 Total Jumlah Sample 27

## 1.1 PelaksanaanPenelitian
Penelitian  diawali  dengan  pengadaan material  (agregat  halus  adalah  pasir).  Setelah material  didapat,  dilakukan  pengujian  sifat dasarnya :
1. Pemeriksaan gradasi agregat
2. Pemeriksaan kadar lumpur
3. Pemeriksaan  berat  jenis  dan  penyerapan agregat
4. Pemeriksaan berat isi agregat
5. Pemeriksaan passing no. 200
Kemudian rencanakan rancangan campuran bata beton ringan. Setelah didapatkan  datar  ancangan  campuran  bata beton  ringan  maka  pekerjaan  selanjutnya adalah  pembuatanbenda  uji  dengan  jumlah sebanyak  27  buah  sampel.  Benda  uji  yang digunakan  yaitu  cetakan  yang  terbuat  dari kayu dengan ukuran23 cm x 11 cm x 5 cm.
Selama umur rencana, benda uji dimasukan  didalam  bak  perendam  sebagai perawatan  benda  uji (curing  time). Jika  umur rencana  telah  terpenuhi  dilakukan  pengujian kuat tekan sesuai standar pengujian ASTM C- 133-97  dan  SNI  15-2094-2000  dengan menggunakan  alat  ADR  3000.  Berdasarkan data  yang  telah  didapat  melalui  kuat  tekan beton  maka  perkerjaan  terakhir  adalah menganalisis data untuk membuat kesimpulan.

## HASIL
PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Pengujian Agregat Halus Berdasarkan hasil dari pemeriksaan agregat  halus,  diperoleh  bahwa  material agregat halus yang digunakan di penelitian ini memenuhi spesifikasi gradasi sesuai standarASTM C-33-74, Pasir termasuk katagori  pasir  sedang dengan  modulus kehalusan (fm)= 2,48.Kadar lumpur pada pasir didapatkan  nilai  rata-ratanya  yaitu  5,74% belum memenuhi syarat sesuai dengan standar ASTM  C-33-74  dengan  nilai  kadar  lumpur maksimum yaitu 5%.
Berat jenis pasir didapatkan nilai rata-rata sebesar1,88, nilai ini menunjukan bahwa berat jenis  yang  didapatkan  lebih  rendah  dari  SNI- 1970-1990-F  yaitu  nilai  minimumnya  2.3  dan dapat  disimpulkan  nilai  tersebut  belum memenuhi  spesifikasi  menurut  SNI-1970- 1990- F.
Berat  isi  pasir  didapatkan  nilai  berat  isi gembur0,87 Kg/l, dengan hasil tersebut belum memenuhi  standar  yaitu  nilai  minimum  berat isi  adalah  1,2  kg/l.  Pemeriksaan  passing  no. 200  yang  dilakukan  didapatkan  nilai  daya serap  pasir  gunung  sebesar  23,96  %,  dengan hasil  tersebut  belum  memenuhi  standar  yaitu nilai max kadar air pasir gunung adalah 5 %.

## Perencanaan Campuran Bata Beton Ringan
Berdasarkan hasil dari perencanaan rancangan  bata  beton  ringan,  diperoleh  hasil akhir  untuk  komposisi  campuran  bata  beton
http://jurrnal.umsb.ac.id/index.php/RANGTEKNIKJOURNAL
ringan  untuk  27  buah  benda  uji  yang tercantum dalam tabel berikut :
Tabel 2: Komposisi Campuran Bata Beton
Ringan No Variasi Benda Uji Perbandingan (%) Semen Pasir Sika Ln 1 10 % 19,83 80 0,17 2 20 % 19,66 80 0,34 3 30 % 19,50 80 0,50

## Berat  dan  Kehilangan  Air  Bata  Beton Ringan
Pemeriksaan berat bata beton ringan pada kondisi  kering  dan  basah,  serta  permeriksaan kehilangan  air  bata  beton  ringan  dapat  dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 3: Berat Bata Beton Ringan Rata-Rata No Variasi Benda Uji Berat Rata-rata (gr) Kondisi Kering Kondisi Basah 1 10 % 2187 2245 2 20 % 2132 2182 3 30 % 2333 2387 Tabel 4:Persentase Kehilangan Air Bata Beton Ringan No Variasi Benda Uji Selisih Berat (gr) Kehilangan Air (%) 1 10 % 58 2,65 2 20 % 50 2,35 3 30 % 54 2,31

## PengujianKuatTekanBeton
Dari  hasil  pengujian  kuat  tekan  yang dilakukan  dilaboratorium,  didapatkan  nilai kuat tekan sebagai berikut:
Tabel 5: Hasil Kuat Tekan Bata Beton Ringan Rata-rata
No Variasi Benda Uji Sika LN Terhadap Semen Kuat Tekan Beton Rata-rata (Mpa) Umur (hari) 3 14 28 1 10 % 2,80 4,40 3,97 2 20 % 3,20 4,40 4,34 3 30 % 3,40 5,70 4,19
Gambar 2.Grafik Perbandingan Kuat Tekan Rata-rata

## SIMPULAN
1. Dari pengujian pasir yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa pengujian sifat  fisik  pasir  gunung  yang  belum memenuhi standar yang ditentukan. Material  pasir  gunung  yang  digunakan tidak sesuai dengan spesifikasi yang ada ses
2. Dari  hasil  analisis  untuk  mendapatkan campuran  komposisi  ideal  pasir  gunung  : semen  : Sika  LN didapatlah  perbandingan Sika  LN 30  %  dari  berat  pasir  gunung adalah  komposisi  yang  ideal  karena memiliki kuat tekan diatas Sni Bata Merah yakni  5,7  MPa    pada  umur  uji  tekan  14 hari.  Namun  bila  komposisi Sika  LN yang digunakan  berlebihan  juga  dapat  kembali ke  hasil  semula  dan  tidak  mempengaruhi hasil kuat tekan nya.
3. Dari  hasil  pemeriksaan  kuat  tekan,  pada bata  beton sika  LN didapatkan  hasil . Pada kekuatan umur 28 hari kekuatan bata beton Sika  LN 20  %  memiliki  kuat  tekan  lebih tinggi  dari  bata  beton Sika  LN 10  %  dan30
%.  Yaitu  nilai  kuat  tekannya  adalah4,34 MPa serta memiliki berat yang lebih kecil.
4. Dari  hasil  pemeriksaan  perbandingan  kuat tekan bata beton ringan dengan penambahan  zat additive  (Sika  LN) didapatlah  dari  grafik  perbandingan  kuat tekan umur 14 hari campuran 30 % sika LN yang  memiliki  hasil  kuat  tekan  yang  aling tinggi.  Sedangkan  bata  beton  ringan campuran 10 % dan 20 % mengandung zat additive yang sedikit maka hasil kuat tekan
nya  pun  lebih  kecil  dari  pada  bata  beton ringan  campuran  30  % sika  LN hal  ini disebabkan zat  additive(Sika  LN )  memiliki sifat  yaitu  meningkatkan  kuat  tekan  beton ringan.
5. Dari  hasil    Persentase  kadar  air  bata  beton 10 % memiliki kadar air 2,65 %, bata beton
20  %  memiliki  kadar  air  2,35  %  dan  bata beton30 % memiliki kadar air 2,31 % . Dan dari  hasil  tersebut  dapat  di  simpulkan bahwa  kadar  air  bata  beton  10  % mengalami kenaikan 2,65 % dari bata beton 20  %  dan  30  %.  Hal  ini  karena    zat  aditif yang digunakan pada beton campuran 20 % dan  30  %  lebih  banyak  dibandingkan dengan  beton  campuran  10  %,  yang menyebabkan  bata  beton  campuran  20  % dan 30 % dapat lebih banyak menyerap air. Sedangkan  bata  beton  10  %,  karena mengandung  sedikit  zat  aditif  sehingga penyerapan  airnya  juga  lebih  sedikit sehingga kadar air nya juga tinggi.

## DAFTAR PUSTAKA
Aldawiyah Novia Al, dkk. 2016. Analisis kuat tekan  dan  daya  serap  air  pada  batu bata  ringan  yang  terbuatdari  fly  ash dan abu pengergajian batu andesit DEP  .PU.  1982. Persyaratan  Umum  Bahan Bangunan Indonesia (PUBI) Haryanti  Ninis  Hadi. Kuat  tekan  bata  ringan dengan  bahan  campuran  abu  terbang PLTU  ASAM  ASAM  KALIMANTAN SELATAN,  jurnal  fisika  flux,  vol.12 no.1, februari 2015 http://www.eurekapendidikan.com/2015/11/m etode-penelitianeksperimen.html?m=1 http://www.ilmusipil.com/air-yang-baik sebagai-bahan-bangunan http://notoprasetio.blogspot.com/2013/01/peng ertian-agregat-halus.html?m=1 Isnandar,  dkk.  1994. Kajian  Kuat  Tekan  Batu
Bata  Cetak  Pasir  Kapur  di  Daerah Malang , Jurnal Penelitian Kependidikan, Vol. 4 No. 1
Lutama  Media.  2011.” Pengaruh  campuran kapur  dengan  tanah  liat  sebagai bahan  pembuatan  batu  bata  tanpa  di bakar”. Padang  :  Institut  Teknologi Padang. Priyosetyoko, Pemanfaatan  Silika  (SiO2)
dalam Zat Kapur Sebagai Bahan Baku Pembuatan
Batu bata tanpa
Pembakaran ,  2011,  diakses  tgl  15 Maret 2014 \Reza  Asrillina  .  2016.”Pengaruh  penggunaan stryrofom  sebagai  penganti  pasir terhadap  kuat  tekan  bata  beton ringan”.Padang  :Institut  Teknologi Padang.
Standar  Nasional  Indonesia  03-0349-1989 Tentang  Bata  Beton  Untuk  Pasangan Dinding Standar  Nasional  Indonesia  02-6820-2002 Tentang  spesifikasi  agregat  halus untuk  pekerjaan  adukan  dan  plesteran dengan bahan dasar semen Standar  Nasional  Indonesia  15-0302-2004 Tentang Sement Portlad Pozolan